Alvenaria - Apostila Alvenaria - Docsity\nDocsity.Brasil 22 de Julho de 2010\nAlvenaria , Notas de estudo de Engenharia Civil\nfo-cosipa miolo para pdf\nManual de Construção em Aço\nBIBLIOGRAFIA TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA\nOtávio Luiz do Nascimento\nGraduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Fundação Mineira de Educação e Cultura – FEA - FUMEC; Professor da FEA-FUMEC, nas disciplinas de Materiais de Construção para Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Arquitetura e Construção de Edifícios para Engenharia Civil. Professor do Curso de Pós-Graduação em Avaliação e Perícia na disciplina de Patologia das Edificações. Consultor especializado em Alvenarias e Revestimentos; Diretor da empresa CONSULTARE;\nEndereço: Rua Bambuí, 242 – Bairro Mangabeiras – Belo Horizonte – MG Tel.: (031) 3284-9399 – Fax: (31) 3287-0286 CEP: 30.210-490\nColaboração Enga. Fabiana Oliveira Cunha\nEnga. Alexandra Ancelmo Piscitelli\nApresentação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 05\nCapítulo 1 Principais conceitos na definição de alvenarias de vedação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 07\n1.1. Função das alvenarias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 08 1.2. Estrutura das alvenarias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 08 1.3. Dimensionamento das alvenarias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 08 1.4. Classificação das alvenarias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 09 1.5. Estabilidade das alvenarias para estrutura metálica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 1.6. Mecanismo de fissuras em alvenaria de vedação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14\nCapítulo 2 Projeto de alvenarias_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17\n2.1. Projeto para produção da alvenaria de vedação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 2.2. Conteúdo do projeto para produção de alvenarias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 2.3. Roteiro para elaboração das principais etapas do projeto de alvenaria _ _ _ _ _ _ 19 2.4. Considerações para a perfeita escolha da ligação alvenaria/pilar_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 2.5. Cuidados na execução das ligações _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 2.6. Fixação superior das alvenarias_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23\nCapítulo 3 Execução e inspeção de alvenarias de vedação para estrutura metálica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25\n3.1. Diretrizes para alvenaria racionalizada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 3.2. Lista de verificação quanto ao recebimento da estrutura metálica _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 3.3. Preparação da superfície da estrutura para receber a alvenaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 3.4. Locação e execução da alvenaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 3.5. Detalhes construtivos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 3.6. Inspeção e avaliação da execução da alvenaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33\nCapítulo 4 Sistema de revestimento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35\n4.1. Estrutura metálica revestida_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 4.2. Estrutura metálica aparente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48 4.3. Resumo do estudo das ligações alvenaria X estrutura_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 4.4. Cuidados nas ligações revestimento / estrutura metálica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51\nReferências Bibliográficas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52\nO Brasil possui uma cultura bastante difundida para o uso da alvenaria tradicional como prin- cipal componente de vedação interna e externa das edificações.\nCom o uso cada vez maior do aço como material da estrutura, sentiu-se a necessidade de um maior conhecimento da utilização da alvenaria diretamente nessa estrutura, uma vez que o concreto armado sempre foi a base para tudo.\nO objetivo do presente trabalho é auxiliar a equipe de obra na execução das alvenarias em estruturas metálicas, criando uma sequência para a execução, com técnicas e cuidados até o sis- tema de revestimento .\nA denominação alvenaria de vedação corresponde ao emprego de elementos com dimen- sões reduzidas de diversos materiais (argila, concreto, etc.) unidos entre si, destinados a fechar um ambiente, assegurando segurança, conforto e habitabilidade à edificação dentro de um sistema estruturado.\nA execução da alvenaria de vedação apresenta uma demanda de aprimoramento e técnicas capazes de atender às necessidades de industrialização e racionalização da construção civil. Neste manual, procurou-se tratar a alvenaria de vedação e seus sistemas complementares no contexto destas duas diretrizes da engenharia moderna.\nEmbora as estruturas de apoio ao longo dos anos tenham evoluído e incorporado novas tecnologias de cálculo e execução, a velha alvenaria continua a ser tratada pela engenharia como um elemento simples e sem tecnologia, bastando utilizar a “técnica cultural” existente. A intro- dução de lajes nervuradas e planas com grandes vãos, das estruturas de aço e estruturas mistas na área de edificações, gera a necessidade de novas soluções e melhoria das interfaces alvenaria/estrutura, respeitando os limites de cada material.\nApesar dos avanços no cenário mundial, esta tecnologia tão eficaz de estrutura metálica com fechamentos em painéis ou mesmo com alvenarias tem sido pouco explorada no Brasil. O con- servadorismo dos agentes envolvidos com a construção civil, a falta de conhecimento das alter- nativas e a escassez de informações resultam em um círculo vicioso, responsável em grande parte pela não exploração da potencialidade destes sistemas. No entanto, os investimentos destinados a este setor estão cada vez mais presentes e volumosos. As “conclusões” do tipo “Eu acho que isso vai dar problema...” , grandes demonstrações de incompetência tecnológica, devem ser com- pletamente abolidas da engenharia e substituídas por estudos que vão certificar a eficiência do sis- tema.\nCom este manual pretende-se contribuir para melhoria do conhecimento da engenharia, quebrando alguns paradigmas e o círculo vicioso, estruturando nos profissionais da área da construção civil uma visão clara e técnica.\nO manual procura motivar os leitores para a aplicação correta de elementos de vedação em estruturas metálicas, sem deixar de alertar para todas as dificuldades inerentes a qualquer proces- so construtivo e com a visão de otimização e futuro.\nPrincipais conceitos na definição das\n1.1. Função das alvenarias\nA principal função de uma alvenaria é de estabelecer a separação entre ambientes, e principalmente a alvenaria externa que tem a responsabilidade de separar o ambiente exter- no do interno e para cumprir esta função deverá atuar sempre como freio, barreira e filtro seletivo, controlando uma série de ações e movimentos complexos quase sempre muito heterogêneos.\nPropriedades das alvenarias:\n• Resistência à umidade e aos movimentos térmicos; • Resistência à pressão do vento; • Isolamento térmico e acústico; • Resistência à infiltrações de água pluvial; • Controle da migração de vapor de água\ne regulagem da condensação; • Base ou substrato para revestimentos em geral; • Segurança para usuários e ocupantes; • Adequar e dividir ambientes.\n1.2. Estrutura das alvenarias\nQuanto à estruturação podemos dividir as alvenarias em grupos quanto à utilização e função, bem como sua estrutura adotada para absorver esforços e cargas previamente definidas em projetos, ou somente de vedação, distintas principalmente entre “Alvenarias auto-portantes” e “Alvenarias de vedação”.\n• Alvenarias auto portante: são denomi- nadas por auto-portante as alvenarias desti- nadas a absorver as cargas das lajes e sobrecar- ga, sendo necessário para o seu dimensiona- mento à utilização da NBR 10837 e NBR 8798, observando que sua espessura nunca deverá ser inferior a 14,0 cm (espessura do bloco) e resistência à compressão mínima fbk ≥ 4,5 MPa.\n• Alvenarias de vedação: são denomi- nadas de alvenaria de vedação as montagens de elementos destinados às separações de ambi- entes; são consideradas apenas de vedação por trabalhar no fechamento de áreas sob estru- turas, sendo necessário cuidados básicos para o seu dimensionamento e estabilidade.\n1.3. Dimensionamento das alvenarias\nEm função do avanço da tecnologia das estruturas de concreto e aço e o conseqüente aumento dos vãos entre pilares, torna-se indis- pensável o cuidado para projetar estas alve- narias, a identificação do tipo de estrutura e o dimensionamento da alvenaria para a vedação da estrutura, sendo as principais interferências descritas a seguir:\n• Deformações imediatas devido à deformação da estrutura;\n• Deformações em função da carga permanente; • Deformação futura (aproximadamente\n1000 dias, para estruturas de concreto); • Variação da umidade e temperatura\nsobre a estrutura; • Módulo de elasticidade real; • Análise global das deformações (os valores\nprevistos para flecha das estruturas geralmente interferem nas alvenarias).\nCabe à engenharia o perfeito dimensiona- mento destas estruturas e seus complementos (alvenarias, esquadrias, revestimentos, etc). Os engenheiros calculistas deverão apresentar com mais precisão os valores das flechas imediatas em qualquer região das lajes e consequente- mente em longo prazo, não apenas a momentos fletores e reação de apoio. Os limites de fissuração dos painéis de alvenaria de vedação, em função dos valores de flecha, mostram a possibilidade de problemas em números muito inferiores ao L/300 (flecha admissível) adotado na NBR 6118, princi- palmente em lajes planas e protendidas.\nO CSTC1 (1980) estabelece como limite o valor correspondente a L/1000, para a defor- mação da estrutura suporte após a execução das alvenarias com abertura e L/500 para alve- narias sem aberturas.\nO ACI2 (1979), indica L/600 para defor- mação da estrutura suporte após a execução da alvenaria.\nA POLI-USP3, indica em vários trabalhos os limites de L/1000 e L/2600 respectivamente\nPrincipais conceitos na definição das alvenarias\npara deformação da estrutura suporte após a execução das alvenarias.\nA tabela a seguir mostra alguns exemplos de deformações nas estruturas:\n1 - CSTC - Centre Scientifique et Techinique de la Construction.\n2 - ACI - American Concrete Institute. 3 - POLI - USP - Escola Politécnica da USP.\n1.4. Classificação das alvenarias\nA classificação das alvenarias torna-se necessária para a perfeita utilização dos recur- sos disponíveis no sistema de dimensiona- mento, prevendo principalmente os sistemas de fixação em função dos vãos; a classificação proposta sugere a definição do modelo estru- tural a ser adotado nos cálculos e projetos de alvenaria. Somente será adotada para as alvena- rias de vedação, sendo que para alvenaria auto- portante existe a norma de projeto e execução, conforme NBR 10837 “Cálculo de alvenaria estru- tural de Blocos vazados de concreto” e NBR 8798 “Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos de concreto” ABNT .\nO termo “Alvenaria de Vedação” classifica as paredes que funcionam como divisórias e que não representam vínculos estruturais com as estruturas periféricas. Porém, no Brasil e em outros países com modelos construtivos menos evoluídos tecnologicamente, geralmente as alvenarias apresentam vínculos estruturais com a estrutura periférica apesar destas não estarem dimensionadas para este fim.\nAs alvenarias em estudo neste caso apre- sentam as particularidades das ligações com as estruturas reticuladas (pré-moldadas, aço, con- creto armado, etc.) e suas condições de uso,\npara isso apresenta-se a classificação das alve- narias de vedação em função do sistema a ser adotado principalmente pela estrutura de apoio.\nClassificação quanto à função:\n• Alvenaria com função estrutural; • Alvenaria sem função estrutural (vedação); • Alvenarias divisórias de bordo livre\n(muros, platibandas, etc...); • Alvenarias especiais (acústica, térmica,\nClassificação quanto à espessura:\n• Alvenaria 0,10 m; • Alvenaria 0,15 m; • Alvenaria 0,20 m. Algumas outras classificações podem ser\napresentadas em função da espessura do bloco e do revestimento adotado.\nClassificação quanto ao número de ligações:\n- Alvenaria com 4 ligações rígidas:\n- Alvenaria com 3 ligações rígidas:\n- Alvenaria com 1 ligação rígida:\nLigação Rígida Ligação Rígida\nApoio Lateral Apoio Lateral\nFlecha admissível para alvenaria (cm)\nCSTC ACI USP\nC/abert. S/abert. C/abert. S/abert. C/abert. S/abert. L/1000 L/500 L/600 L/600 L/1000 L/2600\n4.0 1.33 0.40 0.80 0.66 0.66 0.40 0.15\n6.0 2.00 0.60 1.20 1.00 1.00 0.60 0.23\n8.0 2.66 0.80 1.60 1.33 1.33 0.80 0.30\nClassificação quanto ao sistema de ligação alvenaria/estrutura:\n• Sistema rígido – 4 ligações rígidas;\n• Sistema semi-rígido – 3 ligações rígidas;\n• Sistema deformável – 1 ligação rígida.\nClassificação quanto ao tipo exposição:\n• Interna revestida;\n• Interna aparente;\n• Externa revestida;\n• Externa aparente;\nClassificação quanto ao tipo de elemento de vedação:\n• Alvenaria (elementos unidos entre si na obra);\n• Chapas metálicas;\nClassificação quanto ao tipo de bloco:\nNo Brasil são utilizados os mais diversos tipos de materiais para as alvenarias de vedação, com diferentes técnicas executivas e sob influência das culturas locais.\nOs principais tipos de blocos utilizados estão listados a seguir:\n• Bloco cerâmico vazado (tijolo furado);\n• Bloco de concreto;\n• Bloco de gesso;\n• Tijolo cerâmico maciço (tijolo de barro);\n• Bloco de concreto celular autoclavado;\n• Tijolo de solo-cimento.\nNos próximos itens será feita uma breve caracterização dos elementos de vedação.\nBlocos cerâmicos vazados (NBR 7171)\nEstes blocos, cujas especificações estão estabelecidas na NBR-7171, são de emprego comum e técnica executiva de domínio público há muitos anos. Obtido a partir da queima de argilas, são facilmente encontrados em qualquer ponto do país, devido inclusive a facilidade de fabricação. Possuem variação volumétrica de valores considerados baixos ao absorver ou expelir água, além de baixa densidade e facilidade de manuseio, apresen- tando, ainda, custo competitivo. Algum incon- veniente é observado quanto ao item variação dimensional, por se tratar de corte artesanal e secagem com queima diferenciada. Atualmente, grande parte dos fabricantes busca certificações para melhoria do desempenho de seus produtos. Na maioria dos casos as alvenarias com blocos cerâmicos utilizam o bloco com furo na horizontal.\nMaterial: Bloco cerâmico vazado.\nCompatibilidade com estrutura metálica: Uso normal.\nDensidade média: 1300 kg/m3\nTécnica assentamento: Mão-de-obra convencional.\nBlocos de concreto (NBR 7173)\nSão obtidos por prensagem e vibração de concretos com consistência seca, dentro de for- mas de aço com dimensões regulares, devendo ser curados em ambiente com alta umidade por pelo menos 7 dias. Normalmente são assenta- dos na posição em que os furos estejam na ver- tical, contribuindo para que pequenas áreas de argamassa entrem em contato para a colagem entre os blocos. Utilizados há muitos anos para alvenaria autoportante e de vedação, deve-se evitar o uso quando se apresentarem ainda com umidade elevada, devido ao alto índice de retração e variação dimensional.\nNo Brasil existem bons fornecedores aten- dendo as especificações da ABNT, porém, é muito grande o número de fabricantes que negli- genciam sua fabricação, controle e qualidade. Apresentam densidade maior que o tijolo furado.\nMaterial: Bloco de concreto.\nDensidade média: 1800 kg/m3\nTécnica assentamento: Mão-de-obra treinada.\nEstes blocos destinam-se a vedações verti- cais internas. São de fácil manuseio, emprestando à obra precisão e permitindo diversas formas de acabamento. São blocos pré-moldados, de ges- sos especiais, fabricados por processo de moldagem. Existe um tipo de bloco específico para atender a cada tipo de vedação: os blocos azuis, HIDRÓFUGOS, são resistentes à água e devem ser utilizados em áreas úmidas (banheiros, cozinhas, lavabo); os blocos reforçados com fibra de vidro, GRC, são utilizados para áreas onde existe aglomeração de pessoas (restaurantes, cinemas, lojas, shopping), e os blocos de maior espessura, são recomendados para áreas de exigências especiais como corredores de edifí- cios comerciais, escolas e universidades, que exigem condições acústicas melhoradas.\nMaterial: Bloco de gesso.\nCompatibilidade com estrutura metálica: A utilização é possível desde que prevista\ninterface de proteção.\nDensidade média: 1000 kg/m3\nTijolos cerâmicos maciços (NBR 7170)\nSão produtos geralmente conhecidos pela maioria absoluta. Preconizados pela NBR 7170, são de emprego comum e técnica fácil, obtidos da queima de argilas, facilmente encontrado em qualquer ponto do país.\nMaterial: Tijolo cerâmico maciço.\nDensidade média: 1500 kg/m3\nBlocos de concreto celular autoclavado (NBR 13440)\nSão produtos totalmente industrializa- dos, produzidos em poucas fábricas específi- cas. Apresentam precisão nas dimensões e são facilmente serrados, eliminando o desperdício por quebras. Devido ao processo de fabricação com agente expansor e utilização de autoclave,\ntorna-se um produto com baixa densidade. Não devem ser utilizados quando úmidos devi- do à variação dimensional na secagem. Exibem propriedades de isolamento térmico- acústico superior aos blocos de concreto e tijo- lo furado. Pode-se considerar uma vedação com bloco celular como sendo alvenaria semi- industrializada, devido à produtividade e modelagem adotadas para o sistema.\nMaterial: Bloco de concreto celular autoclavado.\nDensidade média: 600 kg/m3\nTécnica assentamento: Mão-de-obra especializada\nExistem, ainda, outros tipos de blocos possíveis de serem utilizados com estrutura metálica: sílico-calcários, solo-cimento, etc.\n1.5. Estabilidade das alvenarias para estruturas metálicas\nA estabilidade das alvenarias de vedação, está correlacionada diretamente à segurança e durabilidade das edificações, devem resistir e transferir para a estrutura os esforços horizon- tais de vento e no caso de estrutura metálica podem funcionar como vedação.\nO Brasil não dispõe de normas que defi- nam o comportamento das alvenarias de vedação. Assim, alguns parâmetros interna- cionais e experiências acumuladas serão sugeri- das e apresentadas como metodologia básica para o controle da estabilidade e durabilidade de alvenaria de vedação evitando muitas patologias como fissuras, infiltração, deslocamentos, etc.\nCondições de estabilidade:\nLimitações verticais - Índice de esbeltez (λ):\nO índice de esbeltez (λ) é a razão entre altura efetiva da alvenaria (Hef) pela espessura do bloco (eb)\nAltura efetiva (Hef) λ =\nEspessura do bloco (eb) Onde:\nHef = Altura efetiva da alvenaria entre as estruturas superiores e inferiores. No caso de bordo livre, utilizar Hef = 2 x altura da base à borda.\neb = Espessura do bloco/elemento de montagem da alvenaria.\nA referência para considerar a alvenaria estável é λ ≤ 27, para alvenarias externas e λ ≤ 30 em se tratando de alvenarias internas. Caso o valor de λ ultrapasse o limite recomendado, além da possibilidade de aumentar a espessura do bloco, poderá ser adotado o recurso de enrijecimento interno da alvenaria com cintas e pilaretes. É inter-\nessante observar que a utilização da amar- ração dos blocos também contribui para o enrijecimento da alvenaria.\nEm determinadas situações poderão ser previstos enrijecedores de espessura maior que a alvenaria, capazes de aumentar a espessura média do sistema.\nLimitações nas dimensões das alvenarias\nA restrição à adoção de painéis contínuos de grandes dimensões está diretamente ligada ao efeito térmico, à rigidez e à estabilidade da alvenaria. Em função do tipo de apoio pode-se apresentar as seguintes limitações:\n• Alvenaria sistema rígido (fixação rígida em 4 bordas):\nÁrea útil da alvenaria ≤ 2000 x (espessura do bloco)2\n• Alvenaria sistema semi-rígido (fixação rígida em 3 bordas):\nÁrea útil da alvenaria ≤ 1500 x (espessura do bloco)2\n• Alvenaria deformável (fixação rígida na base):\nAltura máxima = 25 x espessura do bloco Comprimento máximo = 2 x altura da alvenaria\n• Alvenaria bordo livre: Altura máxima = 12 x espessura do bloco eb Comprimento máximo ≤ 2 x altura da alvenaria\nNota: As limitações de comprimento e altura podem ser alteradas pela introdução de pilaretes armados embutidos na alvenaria.\nPilar metálico Alvenaria\nPilareteEnrijecedores com espessura maior que a alvenaria\nA tabela a seguir é uma referência para dimensões usuais de alvenarias:\nLimitações no comprimento – Juntas de dilatação:\nEm alvenarias sob ação do efeito térmico e com grandes comprimentos deverão ser previs- tas juntas de dilatação para combater as tensões diferenciais e garantir a integridade das alvenarias.\nO dimensionamento destas juntas é feito levando em consideração os seguintes aspectos:\n• Deformações estruturais; • Materiais constituintes da alvenaria; • Módulo de elasticidade da alvenaria; • Diferencial térmico da região; • Tipo de fixação da alvenaria; • Dimensões dos painéis de alvenaria.\nUma referência para o dimensionamento é fornecida no quadro a seguir que apresenta valores médios para o comprimento máximo da alvenaria entre juntas de dilatação, em função do tipo de exposição e da espessura do bloco:\nNotas: • Estes valores são para alvenarias até\n3,5 m de altura.\n• Será necessário juntas em toda mudança de altura em painéis contínuos.\nEstas juntas, também denominadas juntas de alívio ou controle, são necessariamente abertas, uti- lizando perfis metálicos, pilaretes ou outros recur- sos capazes de provocar a desconexão do pano.\n1.6. Mecanismos de fissuras em alvenarias de vedação\nAparentemente as fissuras são as manifestações patológicas mais observadas ao longo de toda a história da engenharia. Estas patologias, além de provocar desconforto e receio quanto à estabilidade da edificação para o usuário, trazem o inconveniente da perda da estanquei- dade e a degradação ao longo do tempo.\nAs fissuras podem ser classificadas quan- to a sua origem em duas categorias:\n• Internas: ocorrem por retração das arga- massas do próprio bloco e ação de tem- peratura e umidade.\n• Externas: ocorrem, principalmente, por causas externas (choques, cargas suspen- sas, transferência de cargas pela estrutura).\nUma outra classificação possível diz respeito às fissuras estarem ou não estabi- lizadas, conforme o seguinte:\nDesconexão entre os pilaretes duplos\nAlvenaria interna Alvenaria externa Espessura\n0,09 3,0 6,0 2,5 5,0\n0,14 5,0 10,0 3,5 7,0\n0,19 6,5 13,0 5,0 10,0\nFonte: Tecnologia das Edificações - IPT.\nComprimento máximo entre juntas de dilatação (m)\nAlvenaria interna Alvenaria externa\nEspessura do elemento/\n0,09 8,0 6,0\n0,14 10,0 9,0\n0,19 12,0 10,0\n0,24 14,0 12,0\n• Ativas: são ocorrências verificadas em painéis de alvenaria, onde ocorrem ciclos de abertura e fechamento das mesmas (efeito térmico, vibrações, trânsito, etc.).\n• Inativas: ocorrem para alívio de tensões superiores à resistência do material ou suas interfaces.\nNo mecanismo de formação e desenvolvi- mento de fissuras em alvenarias duas pro- priedades podem ser consideradas fundamen- tais: a deformabilidade e a resistência mecânica. Uma breve descrição é fornecida a seguir:\n• Deformabilidade: é a propriedade da alvenaria relativa à capacidade de se manter íntegra ao longo do tempo. É de extrema importância devido às ações a que está sujeito um painel de alvenaria devido aos deslocamentos da estrutura. A deformabilidade e o módulo de defor- mação do painel de alvenaria são funções diretas do tipo do bloco e da argamassa e das dimensões das juntas de assentamen- to. É importante observar, ainda, que a capacidade de um painel se deformar sem apresentar fissuras depende de aderência promovida pela argamassa entre os blocos.\n• Resistência Mecânica: esta propriedade em painéis de alvenaria, é talvez a mais equivo- cada pelo meio técnico, devido ao conceito de vedação. Porém, pode-se afirmar que sua capacidade de resistir a esforços torna-se cada vez mais importante, visto que a defor- mação da estrutura nas primeiras idades, deformações lentas ao longo do tempo, a fluência e a retração da estrutura, transferem tensões aos painéis confinados entre as estruturas, principalmente na engenharia moderna cujos prazos foram esquecidos ou não observados.\nA resistência à compressão da alvenaria depende diretamente da resistência do bloco utilizado, enquanto que nos efeitos de tração e cisalhamento a capacidade da argamassa é de extrema importância.\nPode-se concluir que, quanto menor a capacidade de resistência à compressão do bloco, o surgimento de patologias nas alvenarias é mais freqüente em um menor espaço de tempo e com maior intensidade\nExtremamente relacionada com os con- ceitos acima, a ocorrência de fissuras de causa externa aumentou muito, principalmente nas estruturas de concreto armado, em função da menor rigidez observada nas estruturas atuais, quando comparadas com as estruturas do pas- sado. Pode-se enumerar algumas mudanças significativas:\nA velocidade de execução em obras de concreto armado não considera adequada- mente a necessidade de interação entre diver- sos sistemas. A impossibilidade de reduzir o ritmo da obra deve ser analisada dentro de um contexto global resultando em projetos e em um planejamento que sejam capazes de prever métodos e técnicas executivas que minimizam os possíveis efeitos negativos.\nEm relação à possibilidade de prever a movimentação, a estrutura metálica traz facili- dades em função do módulo de elasticidade conhecido e controlado industrialmente, da maior facilidade da execução de contra-flechas e do conhecimento das deformações.\nQualquer que seja o material estrutural, é possível indicar alguns fatores que predomi- nantemente contribuem para a fissuração:\nCaracterísticas na Estrutura\nNo passado Atualmente\nAlvenaria sobre laje\nDistância entre pilares\nRigidez dos nós\nAplicação da carga permanente e\nMaior inércia e maior número\nPraticamente não existia\nPoucas ou nenhuma e muito esbeltas\nEntre 6 a 12 m\nDurante a execução e rápida\n• Fixação da alvenaria no sistema rígido em vãos de grandes dimensões;\n• Utilização de argamassas rígidas no assentamento dos blocos;\n• Adoção de juntas horizontais entre os ele- mentos da alvenaria com pequena espes- sura;\n• Ligação lateral com pilares insufi- cientes;\n• Ineficiência ou inexistência de redutores de tensão (vergas e contra vergas);\n• Ausência de juntas de dilatação nas alvenarias;\n• Falta de projetos de alvenarias e revesti- mento adequados.\nO quadro abaixo descreve os tipos de fissuras mais incidentes nas edificações:\nA análise das deformações da estrutura e sua influência nas alvenarias e revestimentos estão sendo cada vez mais utilizadas para evi- tar o desenvolvimento das fissuras. A seguir é fornecida tabela com módulos de deformação para alguns tipos de paredes de alvenaria que juntamente com informações do material da\nestrutura e dos dados de resistência à com- pressão do bloco e tração da argamassa são importantes para a utilização de modelos matemáticos que permitem um adequado dimensionamento das alvenarias de vedação.\nUm exemplo de etapas de uma avaliação matemática, utilizando Método dos Elementos Finitos (MEF), em uma casa onde ocorreram fissuras nas alvenarias de uma edificação uni- familiar é mostrado abaixo.\nNestes estudos, a partir dos carregamen- tos existentes e efeitos térmicos atuantes, obtem-se os valores de tensões e deformações a que o elemento estará submetido, comparando estes resultados com as resistências dos materiais/ elementos.\nSimulação matemática através de elementos finitos\nAbertura da fissura (mm)\nResidencial Efeito na alvenaria e\nuso da edificação Tratamento\n0,3 a 1\nInsignificante Nenhum Nenhum\nMuito leve Nenhum Nenhum\nLeve Apenas estética Sistema de\ncorreção superficial c/ tela\nLeve e moderada\nSistema de cor- reção superficial c/ tela de reforço\nModerada Danos aos materiais\nAnálise do com- portamento das juntas e outros\nAlvenaria de vedação Módulo de deformação (MPa)\nCom blocos cerâmicos 1400 a 2500 ABCI\nCom blocos concreto 6800 a 9000 ABCI\nCom blocos Sílico-calcário 2700 a 4300 Franco (1987)\nO projeto de alvenaria muitas vezes está relacionado somente com a produção de alvenarias modulares e econômicas. No entanto, além de proporcionar racionalidade ao sistema, o projeto deve antecipar as inter- ferências e equalizar todas as questões de estabilidade, utilização, durabilidade e manutenção.\n2.1. Projeto para produção da alvenaria de vedação\nCabe ao projetista da alvenaria coletar as informações necessárias no projeto arquitetônico, estrutural, instalações hidro- sanitárias, instalações elétricas, impermeabi- lização, etc., quanto às condições de exposição, principalmente das fachadas, das condições de solicitação a que estarão sub- metidas tanto as fachadas quanto às vedações internas, quanto à disponibilidade de materi- ais, prazos e custos e demais informações per- tinentes, realizando assim o detalhamento mais preciso da alvenaria a ser executada.\nSegue lista das principais informações a serem coletadas para a elaboração do projeto de produção da alvenaria.\n• Dimensões das paredes (comprimentos, largura e espessura das paredes acabadas);\n• Dimensões internas dos compartimentos;\n• Posição relativa da alvenaria em relação aos perfis metálicos (entre os vãos da estrutura ou exterior a ela);\n• Localização das aberturas (portas, janelas e instalações especiais);\n• Definição se a estrutura metálica será ou não completamente revestida;\n• Tipo e padrão de qualidade dos revestimentos;\n• Detalhes construtivos de fixação das esquadrias, peças suspensas, etc;\n• Detalhes arquitetônicos que interfiram nas características e na execução da alvenaria, tais como sacadas, beirais, platibandas, ressaltos e reentrâncias para proteção da fachada.\n• Tipo e dimensões dos componentes estruturais;\n• Carregamentos considerados para carga dos elementos de vedação;\n• Verificar se na concepção estrutural a alvenaria funciona como auxiliar de contravento da estrutura metálica;\n• Identificar a presença de juntas estruturais;\n• Perfis metálicos do contravento em relação à forma e interferência com a alvenaria.\n• Disposição e localização dos ramais hidráulicos, previsão de kits hidráulicos;\n• Utilização de shafts verticais;\n• Instalação de peças sanitárias;\n• Passagem de tubulação elétrica;\n• Pontos de luz, tomadas e interruptores;\n• Instalação de incêndio;\n• Instalação de gás;\n• Instalação telefônica;\n• Equipamentos especiais.\n• Condições de implantação e orientação da edificação;\n• Materiais e mão-de-obra disponíveis;\n• Planejamento global da obra;\n• Prazos e custos;\n• Condições ambientais, umidade do ar, temperatura, índice pluviométrico;\n• Sons e ruídos.\n2.2. Conteúdo do projeto para a produção da alvenaria\nA partir das informações coletadas, o pro- jetista define o Projeto de Alvenaria que deve conter os seguintes itens:\n• Especificação dos componentes da alvenaria (blocos, composição, dosagem da argamassa de assentamento e do micro concreto de enrijecedores);\n• Locação da primeira fiada a partir do eixo de referência predefinido;\n• Planta de primeira e segunda fiada com a distribuição dos componentes;\n• Elevações das paredes identificando o posicionamento das instalações e das aberturas, bem como eventuais enrijece- dores existentes (cintas e pilaretes);\n• Amarrações entre as fiadas;\n• Definição dos sistemas de fixação da alve- naria na estrutura metálica adjacente (vigas e pilares), indicada em planta baixa;\n• Necessidade de juntas de controle: posi- cionamento e dimensão;\n• Definição quanto ao uso de vergas e\ncontravergas pré-fabricadas ou moldadas no local e o seu posicionamento;\n• Definição quanto ao uso de shafts ou embutimentos de instalações ou de dutos de prumada;\n• Definição dos prazos entre as etapas do processo executivo;\n• Parâmetros de controle e tolerâncias de cada etapa. Cabe ressaltar que a existência do projeto para produção da alvenaria não torna necessariamente o processo racionalizado e não garante a integridade da alvenaria e a redução do desperdício. O treinamento e a qualificação da mão-de-obra aliada a um planejamento e controle das ativi- dades é de extrema importância.\n2.3. Roteiro para elaboração do projeto de alvenaria\n2.3.1. Avaliação da estabilidade:\nA partir das particularidades da estrutura da edificação, suas deformações e dos materi- ais a serem utilizados, serão definidos requisi- tos quanto a estabilidade, tendo sempre como base as definições dadas no capítulo anterior.\nSegue abaixo o detalhamento de pilaretes e cintas.\n• Dimensões: 9 a 14 cm x 15 cm. • Armação: 4 ∅ 6,3 mm e estribos para\nmanter as barras nas posições adequadas. • Material de preenchimento: concreto no\ntraço 1 : 2 : 2 (cimento: areia : brita 0), em volume.\n4 ∅ 6,3mm\n• Esperas: deverão ser deixadas esperas para as armações do pilarete, conforme anota- do a seguir:\n- Diâmetro da espera: 6,3 mm. - Quantidade: 4 barras. - Dimensões da espera: 30 cm + 6 cm\n• Em caso de sistema deformável e semi- rígido, deverá ser observado um espaço de 2 ou 3 cm entre a viga de aço e os pilaretes, deixando-se barras de espera engraxadas.\n• Para o caso do sistema rígido não é necessária a barra engraxada.\n• Dimensões: 9 ou 14 cm x 19 cm. • Armação: 4 ∅ 6,3 mm e estribos para\n• Posição: serão adotadas cintas nas alve- narias nas seguintes posições:\n- Cinta de coroamento no bordo livre das alvenarias.\n- Cintas sob vãos de janelas (ver ele- vações dos painéis).\n• Esperas: nas cintas ligadas a perfis metálicos deverão ser colocadas esperas, con- forme detalhes a seguir:\n- Diâmetro da espera: 6,3 mm.\n- Quantidade: 4 barras. - Dimensões da espera: 40 cm.\n• No caso de ligação deformável as bar- ras de espera devem ser engraxadas\nDetalhe genérico :\n2.3.2. Ligação da alvenaria com a estrutura metálica\nO termo “Ligações” das alvenarias é conhecido na engenharia como todas as soluções adotadas para unir ou desunir as alvenarias no contato com a estrutura suporte.\n9 a 14 cm\nEsperas (4 ∅ 6,3mm)\nComprimento da espera\nPara definição do modelo de ligação, torna-se necessário o conhecimento dos mecanismos de fixação e suas capacidades de desempenho. A escolha do sistema está direta- mente ligada ao tipo e vão da estrutura a ser fechada com a alvenaria de vedação.\nNormalmente a engenharia utiliza nos sis- temas rígidos e semi-rígidos simplesmente o atrito lateral ou o dispositivo conhecido como ferro-cabelo, fios de aço com diâmetro de 3 a 8 mm. Outras alternativas são telas soldadas e fitas metálicas.\nAs eficiências destes dispositivos são variáveis. Em série realizada com protótipos foi avaliado o desempenho destes sistemas. Os resultados são mostrados nos quadros a seguir:\nResistência ao cisalhamento da junta horizontal reforçada com dispositivo metálico (Medeiros 1999)\nOs resultados apresentados mostram uma grande diferença e maior eficiência para a\ntela soldada e o ferro dobrado, concluindo que a utilização de ferro liso “ferro cabelo” uni-dire- cionado não altera as características da ligação; a seguir apresenta-se a tabela que comprova a eficiência e a necessidade de provocar a ligação por arraste e não apenas aderência da barra, através do ensaio de arrancamento por tração direta do sistema de fixação numa alvenaria já com carga de compressão.\nJá para o sistema deformável, são uti- lizadas cantoneiras com folha de EPS ou arga- massa expansiva para isolar a alvenaria da estrutura metálica.\n2.4. Considerações para a perfeita escolha da ligação alvenaria/pilar.\n• A aderência junto ao pilar é um fator considerável no desempenho.\n• A distância entre apoios define o sis- tema de ligação:\n- Vãos até 4,5 m – atrito lateral (rugosi- dade – chapisco – Tipo Vinculada\n- Vãos entre 4,5 e 6,5 m – fixação lateral com tela soldada ou ferro dobrado de amarração – Tipo Vinculada.\n- Vãos ≥ 6,5 m – fixação lateral e superior com folha de EPS (cantoneiras) ou arga- massa expansiva – Tipo Desvinculada.\n• A utilização do conhecido ferro-cabelo não é eficiente no sistema de ligação quando utilizado sozinho.\nTela soldada galvanizada Ferro dobrado de amarração\nSistema Resistência ao arrancamento (Kgf)\nLocal da ruptura\nFita metálica perfurada 220 fita\nFita metálica corrugada 400 fita\nFerro de amarração Ø 5,0 mm 400 fixação\nTela soldada Ø 1,65 mm 800 corpo do fio\nFixação Resistência ao\nSem fixação metálica 500\nFerro cabelo 800\nFerro dobrado de amarração 1800\nTela soldada 2100\nSistema de fixação Resistência ao arrancamento (Kgf)\nTipo de ruptura\nFerro CA 60 5 mm (reto)\nFerro dobrado de amarração\nCorpo da argamassa\n• O preenchimento das juntas verticais próximas ao apoio contr ibui com a ligação.\n• A espessura do bloco é fator determi- nante.\n• A ligação alvenaria/estrutura metálica é mais bem controlada que em estruturas de concreto armado levando em consideração a velocidade de execução.\n• A utilização de argamassa de assenta- mento entre 4 e 8 MPa se comportam bem com o sistema de fixação.\n• A utilização de ferro dobrado de amar- ração com a tela e argamassa deformável (até 8 MPa) formam o melhor desem- penho para o sistema de vedação.\n• O atrito lateral no pilar pode ser melho- rado com aplicação de argamassa colante com adição de polímero para adesão química.\n• A tolerância ideal para deslocamentos máximos da estrutura onde deverá apoiar a alvenaria, será de L/1000 para deformação da estrutura após a execução da alvenaria com vãos.\n• As alvenarias são muito mais respon- sáveis pelo comportamento geral da edi- ficação que apenas a vedação.\n2.5. Cuidados na execução das ligações\nAntes do início da execução da fixação das alvenarias, deve ser feito um preparo da estrutura metálica conforme será visto posteriormente no item 3.3.\nCom o objetivo de evitar o aparecimento de fissuras indesejáveis nas interfaces entre parede e pilar é recomendável o uso de telas soldadas como componente de ligação.\nOs tamanhos podem ser definidos de\nacordo com a espessura da parede (largura dos blocos), conforme tabela a seguir:\nPara paredes com blocos de 190mm de largura podem ser usadas duas telas de 60x500mm, principalmente no caso de blocos vazados, onde a área de ancoragem fica reduzida.\nDevem ficar embutidos na junta vertical de argamassa entre parede e pilar 100mm dos 500mm do comprimento da tela, com a dobra voltada para cima.\nComo regra geral pode-se definir o tamanho da tela com largura inferior a 10, 15 e 20mm da largura do bloco e comprimen- to horizontal no mínimo de 400mm.\nEspessura do bloco Dimensões da tela\nlargura x comprimento (mm)\n70 mm 60 x 500\n90 mm 80 x 500\n120 mm 110 x 500\n150 mm 120 x 500\n190 mm 180 x 500 ou duas tiras 60 x 500\nArgamassa colante Tela metálica soldada fixada com cantoneira\nA execução de fixação é muito impor- tante para o sucesso do sistema de fixação lateral, o erro na fixação pode levar ao com- prometimento da deformação levando à ocor- rência de fissura. Pela grande importância deve-se observar o posicionamento a cada fiada garantindo o centro entre os tijolos.\nPosicionar as telas conforme projeto ou em todas as fiadas pares.\nUtilizar uma cantoneira para fixar a tela com aba mínima de 20mm e chapa 2mm, com os seguintes comprimentos:\nAs cantoneiras serão fixadas com pisto- las de pressão e pinos de aço zincado ou através de soldagem.\nAo assentar o tijolo deve-se posicionar as telas com cuidado sobre a argamassa obser- vando uma espessura em torno de 10mm ade- quando o nivelamento e cobrimento da tela antes de assentar o próximo bloco.\n2.6. Fixação superior das alvenarias\nA rugosidade das vigas não é levada em consideração para o sistema de fixação das alve- narias, sendo necessário apenas a limpeza efi- ciente e a remoção de todo material solto, graxas e poeiras.\nA ligação da alvenaria com a viga deverá ser cuidadosamente definida no projeto sendo que existem três tipos de fixação: Sistema Rígido, Sistema Semi-rígido e Sistema Deformável.\nA utilização desses sistemas é definida em função de seus vãos.\n- Vãos de até 4,5 m - sistema rígido - Vãos de 4,5 a 6,5 m – sistema\nsemi-rígido - Vãos ≥ 6,5 m – sistema deformável\n• Sistema Rígido Viga metálica\nDimensões da tela largura (mm)\nComprimento da cantoneira ( mm)\nUtiliza-se neste processo o sistema de encunhamento, através do confinamento rígido da alvenaria sob a estrutura, tendo o cuidado de observar a distância entre os pilares (sistema rígido). O encunhamento superior não deverá ser realizado antes de 7 dias do término da alvenaria, utilizando argamassa de assentamento e adição de adi- tivo com alumina ou similar tipo expansor, para evitar a retração excessiva da argamas- sa, garantindo a fixação e estabilidade à alvenaria.\n• Sistema semi-rígido\nEste sistema, quando adotado, considera pequenas deformações térmicas e estrutu- rais sobre o painel de alvenaria, sendo necessário a utilização de argamassas de cimento e água com aditivo expansor (arga- massa não retrátil).\nO preenchimento deve ser executado após a conclusão de todas as alvenarias e não antes de 7 dias do término da alvenaria, e elevada de baixo para cima do prédio com a fixação de cima para baixo.\n• Sistema deformável\nPara o sistema deformável adota-se o processo de confinamento lateral pelas can- toneiras, em função da necessidade de absorver todos os efeitos de movimentação da estrutura.\nEste sistema pode ser adotado também lateralmente Pilar/Estrutura quando o tipo de estrutura for deformável e a alvenaria apre- sentar índice de esbeltez λ ≤ 25.\n1,5 a 3,5 cm\nArgamassa com aditivo expansor\n2 a 3 cm Espuma de Poliuretano Expandindo ou placa de EPS\nExecução e inspeção de alvenarias de vedação\npara estrutura metálica\n3.1.Diretrizes para alvenaria racionalizada\nEm primeiro lugar deve-se deixar claro o que vem a ser Alvenaria Racionalizada. Racionalização construtiva nada mais é do que a otimização do uso dos recursos disponíveis em todas as fases da construção, ou seja, a minimização do desperdício com adoção de soluções construtivas, visando sempre a quali- dade de execução da alvenaria.\nAs principais diretrizes de ações a serem seguidas para a melhor implementação da alvenaria racionalizada são basicamente: Diretrizes de projeto, Diretrizes de execução e Diretrizes de controle.\n• Durante a concepção da edificação, deve-se viabilizar a compatibilização da alvenaria de vedação com a estrutura metálica, assim como as esquadrias, instalações e seus revestimentos.\n• Estudar a possibilidade do uso de com- ponentes de alvenaria com modulação flexível (concreto celular autoclavado, cerâmicos seccionáveis, etc).\n• Buscar a elaboração do projeto de pro- dução da alvenaria simultaneamente com projeto executivo com o objetivo de racionalizar.\nDiretrizes de execução\n• Organizar o setor de suprimentos para o cumprimento das seguintes atividades:\n- Promover a compra técnica procuran- do atender as especificações.\n- Selecionar fornecedores obedecendo critérios de qualidade.\n- Promover a efetivação do controle de recebimento de materiais.\n- Padronizar a forma de armazenamento e transporte pelo canteiro.\n- Estabelecer mecanismos de retroalimentação ao setor de projetos.\n• Padronizar a produção através da elaboração de procedimentos de execução dos serviços.\n• Treinamento e motivação contínua da mão de obra.\nDiretrizes de controle\n• Definição das responsabilidades de cada elemento no processo de produção.\n• Padronização do acompanhamento das atividades através da elaboração de pro- jetos de procedimentos de inspeção dos serviços.\n• Estabelecer os mecanismos de recebi- mento de cada atividade corrigindo even- tuais não conformidades.\n3.2. Lista de verificação quanto ao recebimento da estrutura metálica\nAntes da execução das paredes de alve- naria, faz-se necessário um levantamento das características da estrutura metálica. Uma vez que inserida em uma estrutura metálica, é de se esperar que a técnica de produção da parede esteja diretamente vinculada às carac- terísticas e à qualidade da execução da estru- tura que delimita o vão.\nAlguns itens devem ser verificados para que a alvenaria seja executada de forma eficaz:\n• Corrosão – Deverá ser verificada se a camada de cobrimento não está solta, como a camada de Primer (a base de\nExecução e inspeção de alvenarias de vedação para estrutura metálica\nzinco), podendo ser usada uma espátula.\n• Limpeza – Deverá ser tirada toda poeira ou qualquer tipo de material que esteja aderido na estrutura, gordura etc.\n• Prumo – Verifica-se o prumo da estrutu- ra que deverá ser a mesma utilizada na execução da alvenaria, não ultrapassan- do a H/900 (onde H é a altura efetiva da alvenaria).\n• Qualidade da solda – Verifica-se se a solda está bem aplicada e com sua função obedecida.\n• Qualidade do encontro viga/pilar – deverá ser inspecionado visualmente se existem pontos distantes permitindo a percolação de água.\n• Parafuso – quanto a qualidade, se está solto, frouxo ou mal parafusado, per- mitindo também a entrada de água.\n3.3. Preparação da superfície da estrutura para receber a alvenaria\nAs etapas de preparo da superfície que irá receber a alvenaria podem ser divididas em quatro: a limpeza do local, a melhoria da aderência alvenaria/estrutura metálica, a definição das aberturas (portas, janelas) e a fixação das alvenarias aos pilares.\nO preparo da superfície estrutura/alve- naria deve ter início pela limpeza cuidadosa do local em que será executada a alvenaria.\nA estrutura de aço deve ser totalmente preparada, pois é de suma importância a aderência lateral, para os casos de sistema rígi- do e semi-rígido.\nNo caso de estruturas deformáveis, deve ser feita uma limpeza do local, onde será fixa- da a placa de EPS com cola adesiva.\nDeve-se limpar toda a estrutura metálica, retirando qualquer tipo de restos de material aderidos, promover sua rugosidade com arga- massa polimérica colante com adição de fixador, aplicados com desempenadeira dentada.\nApós essa etapa deve-se aguardar 72 horas para o início do serviço de assentamen- to propriamente dito.\n3.4. Locação e execução da alvenaria\nUm conjunto de três etapas compõe a execução propriamente dita da alvenaria de vedação: locação da primeira fiada, a elevação e a fixação.\n3.4.1. Locação Exemplo de projeto de locação (ver ilus-\ntração da próxima página).\nA etapa que vai garantir a qualidade dos serviços de assentamento da alvenaria é a locação, sendo de suma importância sua corre- ta implementação.\nA locação visa posicionar as paredes de alvenaria com o objetivo de otimizar o con- sumo da argamassa de revestimento e a cor- reção de defeitos possíveis decorrentes da exe- cução da estrutura metálica.\nA mão de obra deve ser totalmente qualificada, resultando assim no ganho de pro- dutividade, uniformidade e qualidade dos serviços.\nA primeira atividade na locação consiste na materialização dos eixos de referência, preferen- cialmente os mesmos que foram utilizados para a locação da estrutura. A locação deverá ser iniciada pelas paredes de fachada, considerando o prumo do conjunto que esteja executado.\nComo regra geral, recomenda-se que a locação da alvenaria seja feita com o próprio bloco que será empregado na elevação, no caso de blo- cos vazados, é comum o preenchimento destes, na primeira fiada, com o intuito de melhorar as carac- terística de fixação de rodapés, prática que pode ser substituída pelo uso de parafusos com buchas.\nInicialmente, marca-se as faces das pare- des, a partir dos eixos de referência, usando-se sempre valores das cotas acumuladas, materi- alizando-os pelo posicionamento dos blocos de extremidade. Faz-se então a verificação da distribuição dos blocos nessa fiada, a fim de corrigir distorções.\nFaz-se o assentamento dos blocos de extremidade após ser definido o espaçamento entre eles. Devidamente posicionados e assen- tados, passa-se uma linha unindo suas faces externas, determinando, assim, o alinhamento da primeira fiada, que deverá ser completada. Pode-se esticar duas linhas, garantindo o alinhamento e o prumo da fiada.\nDeverá ser obedecido o mesmo nível entre as fiadas de blocos, a fim de se possibilitar a amar- ração entre as paredes perpendiculares entre si e manter sua marcação constante e correta.\nAlinhamento da Alvenaria\nBloco inteiro na região de encontros (estrutura/alvenaria), vãos e amarração.\n1ª fiada preenchida\n2 barras de aço 10mm, CA 60, fixados com resina epóxi em furos de\nø 12mm a cada 2 blocos\nA argamassa utilizada na primeira fiada deverá ser a mesma que será utilizada na ele- vação da alvenaria, sendo que a espessura da argamassa na locação poderá ser de 1 a 3 cm, a fim de absorver defeitos na superfície da laje.\nAssentam-se os blocos da fiada de locação com a junta vertical preenchida, garan- tindo assim, maior resistência a choques e per- mitir melhor distribuição de esforços entre a estrutura metálica e a alvenaria.\nFeito, deve-se locar as paredes internas, cujo posicionamento é dado de acordo com a locação das paredes de fachada e das carac- terísticas geométricas das peças estruturais.\nAtentar para marcação das portas, podendo-se utilizar gabaritos que possibilitam a locação precisa e a regularidade das laterais. Estes gabaritos também servem como escan- tilhão, delimitando o alinhamento das fiadas de alvenaria. Para a execução de janelas, já existem no mercado gabaritos que permitem a obtenção de vãos precisos.\nConcluída a locação, faz-se a avaliação e inspeção da execução (descrito no item 4.6).\n3.4.2. Elevação da alvenaria (execução)\nSituações importantes devem ser obser- vadas para o início da elevação como a defor- mação das lajes acima do pavimento.\nRecomenda-se o uso de junta vertical em toda a execução da alvenaria\nNos casos de vãos internos com comprimento ≤ 4,5m ou λ ≤ 25\npode-se adotar o não preenchimento das juntas verticais.\nNesse caso deve-se então usar a junta só nas três primeiras fiadas com o intuito\nde aumentar a ligação do pilar.\nO alinhamento na direção horizontal é dado pela fiada de locação. Para o assenta- mento da segunda e demais fiadas, recomen- da-se a utilização de escantilhões, a partir dos quais pode-se esticar uma linha de náilon entre os espaçamentos por ele definidos.\nCom o alinhamento definido, são assen- tados todos os componentes da fiada, passan- do para a fiada seguinte até que atinja a aber- tura ou a última fiada da alvenaria, nos casos das paredes sem aberturas.\nAlvenaria 1ª fiada\nFoto da locação – 1 ª fiada\nAlinhamento na direção horizontal\nAs juntas horizontais de argamassa deverão ter espessura de 10mm, não variando para menos que 8mm nem mais que 18mm. Observa-se que juntas pouco espessas levam a um mau desempenho do conjunto devido a sua baixa capacidade de absorver defor- mações, enquanto as juntas espessas pro- movem uma queda de resistência mecânica do conjunto, além de um maior consumo de material.\nA argamassa da junta horizontal é coloca- da sobre a fiada já assentada, podendo ser aplicada por toda espessura da parede, utilizando-se colher de pedreiro, ou preferen- cialmente, deverá ser aplicada de modo a construir dois cordões contínuos, um em cada extremidade do comprimento da parede, usando para esse caso, uma das seguintes ferramentas: bisnaga, meia-cana ou desempe- nadeira. É recomendado junta fresca de 1,5cm, ficando com 1,0cm de espessura depois de seca.\nA situação recomendável é de que haja amarração entre as paredes, pois esse tipo de ligação apresenta melhor desempenho por permitir a redistribuição das tensões atuantes na alvenaria, portanto todas as juntas verticais entre os blocos devem ser preenchidas.\nOs blocos que serão posicionados junto as estruturas metálicas ( pilar, etc.) deverão ser assentados com argamassa da junta vertical já colocada sobre ele, de modo que ela seja com- primida fortemente junto a estrutura já previa- mente tratada para receber a alvenaria, como vimos anteriormente.\nA cada fiada executada deverá ser verifi- cado o alinhamento e o prumo a fim de corri- gir quaisquer eventuais problemas.\nJuntas horizontais preenchidas\nJunta vertical preenchida\nBloco sendo comprimido\nVerificação do alinhamento e prumo\nAs juntas verticais dos blocos da última fiada deverão ser preenchidas e para que haja uma adequada fixação do vão entre a alvenaria e a estrutura, deverá ser deixado um espaça- mento compatível com o sistema de fixação superior da alvenaria especificado no projeto.\nRecomendações adicionais para elevação da\n• No embutimento dos eletrodutos, os\nblocos deverão ser assentados com furos\n• Em paredes com previsão de caixas de\ninstalações, ao alcançar a altura, deve-se\nposicionar um gabarito de madeira do\ntamanho da caixa para que o vão fique\n• Se existirem flexas nas vigas ou lajes, as\nduas últimas fiadas deverão ser assentadas\nsem nível, compensan0do as diferenças\ncom a variação da espessura das juntas de\n3.4.3. Fixação da alvenaria\nQuanto à fixação superior da alvenaria\njunto a estrutura metálica, deve-se levar em\nconta situações diferentes quanto ao elemento\nestrutural que a envolve como sistema rígido,\nsemi-rígido e deformável .Conforme citado no\nA fixação superior da alvenaria deve ser\npostergada o máximo possível.\nSituação ideal: executar fixação após a\nconclusão de toda a estrutura, elevação das\nalvenarias e execução de pisos.\nA fixação das alvenarias deve ser execu-\ntada dos pavimentos superiores em direção\nCaso alguma alvenaria termine em bordo\nlivre, deverá ser executada cinta de borda.\n3.5. Detalhes construtivos\nAs aberturas, geralmente portas e janelas, deverão receber um tipo de reforço para evitar futuras fissuras (45º) naquela região em forma de vergas e contravergas .\nAs contravergas deverão ser executadas quando o vão ultrapassar a 0,50m\nUtiliza-se o processo de execução da alvenaria conforme visto anteriormente até a uma fiada antes da altura dos peitoris, de forma a executar a contraverga.\nEspaçamento entre a alvenaria e a estrutura\n• O apoio mínimo para a realização das vergas e contravergas é de 0,20m.\n• Especificam-se vergas contínuas em vãos sucessivos cujas distâncias\nsejam inferiores a 0,60m.\n• A seção transversal das vergas e contravergas devem ser no mínimo\ncorrespondentes à dos blocos.\nSegue-se alguns valores que são recomendáveis para a execução de vergas e contravergas em relação ao tipo de bloco, com- primento da parede e tamanho do vão.\nNo caso do projeto especificar que a abertura atingirá a viga ou a laje não será necessário obviamente a execução da verga, o que é uma situação desejável já que o proces- so está voltado para a racionalização.\nDeve-se atentar então, para os casos em que a abertura não atingirá a viga metálica ou a laje, onde se sugere agir da seguinte forma:\nFaz-se uma semiverga, com espessura de 5cm , armada com ferro CA60 – 10mm e posteriormente faz-se um enchimento (tipo encunhamento) com elemento pré-moldado até a altura da viga metálica. Esse preenchi- mento pode ser adquirido diretamente da fábrica ou confeccionado no canteiro de obra.\nVergas com aberturas inferiores a 2,40m: deve-se realizar os mesmos procedimentos\ndas contravergas; será necessário então, um escoramento dos blocos para o\nassentamento e moldagem no local da verga.\nVergas com aberturas superiores a 2,40m : deve-se tomar a verga como\numa viga, sendo sua armadura dimensionada como tal.\nNo caso de blocos de concreto celular autoclavados, blocos de concreto e blocos cerâmicos, a moldagem pode ser feita in loco, utilizando os blocos canaletas ou a pré-fabri- cação com concreto celular.\n> 30 cmElemento pré-moldado\nViga metálica 2 ø CA 60\n2 ø CA 60\nComprimento Até 8 > 8 Até 8 >8\nda parede (m)\nAbertura do vão (m) < 2,5 <2,5 <2,5 2,5 a 3\nApoio mínimo (m) 0,3 0,4 0,4 0,6\nAbertura do vão (m) < 2,5 Até 3,2 <2,5 Até 3,2\nApoio mínimo (m) 0,3 0,4 0,3 0,4\nApoio mínimo (m) 0,3 0,3 0,3 0,4\n3.5.2. Embutimento Recomenda-se a utilização de SHAFT, téc-\nnica mais racional, para o embutimento das instalações.\nNo caso onde as instalações hidráulicas estão distribuídas por uma superfície, seria recomendável a execução de paredes duplas, uti- lizando-se componentes de pequena espessura.\nA primeira alvenaria seria elevada para a fixação da árvore hidráulica e em seguida, eleva-se a segunda alvenaria deixando os furos para os pontos de água.\nQuando se optar pelo corte direto na alvenaria, faz-se um detalhamento construtivo das paredes, objetivando localizar e dimen- sionar os rasgos das instalações.\nPara os blocos de concreto, cerâmicos e sílico-calcários, recomenda-se que o corte seja feito com a ajuda de uma serra de disco de corte.\nPara os blocos de concreto celular auto- clavado, recomenda-se o uso do rasgador manual, que vai permitir rasgar sem danificar.\nNo caso de instalações elétricas é possível a passagem dos eletrodutos por den- tro dos furos de alguns blocos já disponíveis no mercado.\nDeve-se prever o isolamento da tubu- lação, que poderá ser feito com a utilização de argamassas adicionadas de isolante térmico (vermiculita e outros), argamassas específicas pré-dosadas ou tubos de espuma rígida.\nRecomenda-se ainda o uso de shafts nas prumadas de luz, gás, telefone e mesmo sanitárias.\n3.5.3. Juntas de controle Quando as paredes de alvenaria tiverem\ngrandes dimensões utiliza-se juntas de cont- role, que tem o objetivo de limitar o compri- mento das paredes, conforme tabela, evitando concentrações de tensões.\nA execução das juntas de controle deve ser realizada a medida que a parede vai sendo ele- vada, para que os painéis separados pelas juntas não percam a estabilidade, permitindo o controle quanto a torção e oscilações transversais.\nDepois da concretagem do pilarete, a cada 30cm , deverá ser fixada a barra de trans- ferência, com uma metade dentro de um pilarete e a outra metade encapada ou esmaltada no outro pilarete, conforme figura.\nEntre os pilaretes deve ser colocada uma placa de EPS, para a absorção das tensões.\nSerá executada uma junta de revestimen- to nas estruturas semi-rígidas.\n3.6. Inspeção e avaliação da execução da alvenaria\nA qualidade do processo de racionaliza- ção em uma atividade é um dos pontos de maior desafio.\nSegue-se uma proposta de inspeção e avaliação para as etapas de execução da alve- naria de vedação.\nPlaca de EPS Barra de transferência: . ∅ 8.0 mm. A cada 2 fiadas . Comprimento da barra: 35 cm . Metade da barra engraxada. . Espaço entre os pilaretes: 10 mm\nUtilizar trena precisa +/-\n5mm a 10mm\nControle das condições para a execução da alvenaria (Check list) Itens de verificação Tolerância Metodologia Responsável\nLimpeza da estrutura (pilar, vigas)\nLimpeza da laje suporte\nMarcação dos eixos de referência\nPrumo e praticidade\nVãos de porta e janelas\nAbertura para fixação superior\nFixação das paredes internas e fachada\nPilaretes e cintas\nVerificar se não existe nenhum tipo de material aderido na estrutura, limpar.\nLimpar a laje que irá receber a alvenaria, pode-se utilizar uma vassoura.\nVerificar se os eixos estão no lugar preciso.\nConferir o alinhamento das faces das vigas e pilares. Observando a tolerância de 5mm para eixos de alvenaria e vigas internas e 10mm para o mesmo deslocamento às vigas externas.\nVerificar o esquadro dos ambientes admitindo um desvio máximo de 2mm, na ponta do lado maior.\nVerificar o nivelamento da fiada de locação .\nVerificar a abertura do vão conforme o projeto .\nAvaliar a regularidade da parede, limpeza das rebarbas, o preenchimento das juntas verticais.\nVerificar a aplicação da argamassa nas laterais dos blocos e a espessura das juntas horizontais, conforme o projeto da alvenaria.\nVerificar o nivelamento do levante com régua de alumínio. Sendo a cada 2m de régua, 5mm de tolerância.\nVerificar com a elevação à meia altura e após a retirada do andaime.\nVerificar se o acabamento dos cantos estão sendo executados conforme descrito no projeto.\nVerificar abertura do vão conforme projeto, assim como assentamento de vergas e contravergas\nVerificar tipo de fixação conforme Item 3.2.7\nChecar o total preenchimento do vão que deve cobrir toda a largura do bloco.\nVerificar se estão conforme dimensionados no projeto.\nEncarregado ou mestre\nEncarregado ou mestre.\nO sistema de revestimento corresponde ao acabamento final da edificação: sendo a parte que fica visível aos usuários e propri- etários. A integridade deste sistema é, pois, de grande importância para a confiabilidade na utilização das estruturas metálicas e na satis- fação das pessoas que interagem com a edifi- cação. Para tal fazem-se necessários cuidados que garantirão a qualidade e a durabilidade da edificação.\nNa definição dos procedimentos e cuida- dos a serem tomados na execução das camadas do sistema de revestimento devem ser considerados os seguintes aspectos:\n• Concepção estrutural da edificação\n- Sistema estrutural\n- Deformações previstas\n- Tipo de aço\n• Sistema de alvenarias\n- Tipo de elemento de vedação\n- Sistema adotado no dimensionamento (rígido, semi-rígido ou deformável)\n- Tipo de revestimento\n- Interfaces entre revestimentos\n• Interferências com projetos de instalações\n• Solicitações atuantes no sistema de revestimento\nPara que sejam feitas considerações gerais sobre o sistema de revestimento, será adotado que, basicamente, existem duas situ-\nações principais em se tratando de estrutura metálica:\n• Estrutura metálica revestida (oculta)\n• Estrutura metálica aparente.\n4.1 Estrutura metálica revestida\nNas situações em que a estrutura metáli- ca será revestida, além de todas as preocu- pações necessárias na execução do revesti- mento é importante que sejam tomados cuida- dos para garantir a aderência do sistema de revestimento nos perfis metálicos (devido à sua baixa porosidade e conseqüente baixa capacidade de ancoragem mecânica).\nÉ também de extrema importância a avaliação das deformações e interfaces entre materiais diferentes (perfis estruturais – aço / alvenaria – cerâmica) definindo-se tratamentos adequados e juntas de alívio.\n4.1.1. Limpeza da base\nA base para aplicação do sistema de revestimento abrange tanto os perfis metálicos quanto a alvenaria propriamente dita. Para a garantia da aderência do revestimento à base deve-se promover uma adequada limpeza con- forme o seguinte:\n• Estrutura metálica: remover quaisquer materiais pulverulentos sobre a superfície do per- fil, bem como produto de eventual oxidação, restos de argamassa, utilizando escova de aço.\n• Alvenaria: deverão ser removidos mate- riais e substâncias aderidos à alvenaria. A limpeza poderá ser executada com vassoura de piaçava seguida, se necessário, da lavagem da base. Algumas situações necessitam de procedimentos específicos a saber:\n- Gorduras e graxas: escovar a superfície com escova de cerdas duras, com água e detergente e enxaguar com água em abundância.\n- Eflorescências: escovar a superfície a seco, com escova de cerdas de aço, e proceder a limpeza com solução de ácido muriático ( 5% de concentração) enxaguan- do com água limpa em abundância.\n- Pregos e arames: deverão ser removi- dos, caso contrário, devem ser cortados e tratados com tinta anti-corrosiva.\n- Bolor ou mofo: escovação com solução de fosfato trissódico (30 g Na3PO4 em 1 litro de água) ou solução de hipoclorito de sódio (4% de cloro ativo).\nÉ importante observar que sempre que forem utilizados quaisquer produtos para limpeza da alvenaria, esta deve estar previa- mente saturada e, após a aplicação, deve ser enxaguada com água em abundância.\n4.1.2. Enchimento dos perfis metálicos\nEm função da estrutura metálica ser inteiramente revestida faz-se necessário o prévio preenchimento dos espaços correspon- dentes às almas das vigas e pilares, definindo o plano vertical a ser revestido.\nPara executar o preenchimento destes vazios poderão ser utilizados blocos de concre- to celular autoclavado (facilidade de serem cor- tados nas dimensões necessárias), blocos de concreto ou cerâmicos. A fixação destes blocos à estrutura deverá ser feita através de uma argamassa colante, tipo AC II aditivada com polímero acrílico modificado (com índice de resina superior a 50%).\nEsta argamassa de fixação deve ser preparada misturando-se, inicialmente, o polímero com água em uma proporção não inferior a 1:4 (polímero : água), em volume. Esta mistura será adicionada à argamassa colante em pó, na quantidade necessária para fornecer trabalhabilidade à massa.\nUm detalhe genérico do perfil metálico já preenchido é mostrado a seguir.\nEm determinadas situações é possível que não seja feito o enchimento dos perfis metálicos, envolvendo o pilar com alvenaria ou com painéis (gesso acartonado, por exemplo), conforme detalhe a seguir:\nCorte na viga\nViga Espaço vazio a ser preenchido\nEspaço vazio a ser preenchido Plano vertical\nViga ou pilar metálico\nArgamassa colante aditivada com polímero acrílico modificado\nEnchimento com blocos de concreto celular, cerâmico ou concreto adaptados ao vão entre as mesas\nGarantir amarração entre os blocos\nMaterial de ligação Alvenaria-estrutura\n4.1.3.Tratamento dos perfis metálicos\nEm função da baixa porosidade do perfil metálico, torna-se bastante precária a ancoragem mecânica de uma argamassa sobre ele (baixa migração de pasta de aglomerante para os poros do perfil). Desta forma, antes do lançamento da argamassa de revestimento, toda a estrutura metálica deverá ser tratada como uma argamassa com capacidade de colagem química através dos seguintes pro- cedimentos:\n• Promover a limpeza do perfil metálico conforme instruções anteriores.\n• Aplicação da argamassa colante aditiva- da com polímero modificado (a mesma utilizada para fixação dos enchimentos descrita no item anterior) sobre todo o perfil metálico utilizando uma desempe- nadeira dentada formando cordões.\n• Aguardar, pelo menos , 24 horas para secagem desta argamassa antes de lançar a próxima camada do sistema de revestimento.\n4.1.4.Transição perfil metálico/alvenaria:\nA transição do perfil metálico/alvenaria corresponde a uma interface entre materiais de características diferentes que deverá ser trata- da com utilização de telas adequadas, criando uma região capaz de suportar as movimen- tações diferenciais a que está sujeita.\nRecomenda-se que sejam utilizadas telas de PVC ou fibra de vidro, as quais devem ser posicionadas nos pontos de contato alvenaria/estrutura metálica e fixadas com\nargamassa colante aditivada com polímero modificado durante o tratamento do perfil metálico.\nEm alguns dos alinhamentos correspon- dentes à transição alvenaria/estruturas, serão adotadas alternativas como juntas de movi- mentação, conforme será indicado em item posterior 5.1.9.\nAntes do lançamento da argamassa de regularização, toda a alvenaria deverá ser coberta por uma camada de chapisco. O chapisco consiste de uma argamassa fluída, no traço 1:3 (cimento : areia), em volume, lançada vigorosamente sobre a base, com auxílio de uma colher de pedreiro.\nAs principais finalidades desta camada consistem em homogeneizar a absorção da alvenaria e criar uma superfície irregular alta- mente rugosa (aumenta resistência do sistema de revestimento às tensões de cisalhamento).\nAntes da execução do chapisco algumas atividades devem estar concluídas a saber:\n• Todas as instalações elétricas e hidráuli- cas devem estar concluídas e testadas.\n• A alvenaria deve estar fixada superior- mente conforme projeto, recomendando que seja concluída há pelo menos 14 dias, preferencialmente após o máximo car- regamento da estrutura.\nAlvenariaArgamassa colante aditivada com polímero acrílico modificado\nTela de PVC ou Fibra de vidro\nmassa colante aditivada com polímero acrílico modificado\n• Remoção das rebarbas da argamassa entre juntas da alvenaria.\n• Limpeza da alvenaria, conforme recomendações anteriores, estando a base completamente seca.\n• Eventuais furos, decorrentes de rasgos das instalações das tubulações, devem ser telados com tela galvanizada, sendo o espaço preenchido com cacos de tijolos e argamassa.\nNa execução do chapisco algumas orien- tações devem ser seguidas conforme anotado a seguir:\n• Antes do lançamento da argamassa de chapisco, aspergir água com brocha sobre alvenaria, tomando-se cuidado para não saturar a superfície.\n• A aplicação do chapisco deve ser feita de modo a cobrir parcialmente a alvenaria, de forma não contínua e irregular.\n• O chapisco deverá ser aplicado em uma espessura que garanta alta rugosidade.\n• O chapisco deverá ser curado, por aspersão de água, por pelo menos 1 dia.\n• Não aplicar o chapisco com temperatura do substrato elevada, nem insolação dire- ta (criar proteção).\n• Aguardar um período de 2 a 3 dias após a aplicação para a secagem do chapisco, antes de promover o lançamento da arga- massa de regularização.\n• A argamassa do chapisco, após a secagem, não deverá apresentar desagre- gação ao toque.\n4.1.6. Reforços localizados na argamassa de regularização\nDeverão ser previstos reforços com tela galvanizada (fio 22 e malha de 1”) na argamas- sa de revestimento em algumas situações que serão relacionadas a seguir:\n• Nas vigas revestidas:\n• Nos pilares revestidos:\nObservação: a necessidade de transpasse da tela galvanizada para os dois lados do pilar será definida pelo projeto de posicionamento das juntas de movimentação.\nArgamassa de regularizaçãoTela Galvanizada\n• Nas cintas, pilaretes e tirantes de concreto, porventura existentes nas alvenarias, transpas- sando 20 cm para cada lado da estrutura.\n• Em trechos da alvenaria com pilaretes para embutimento de tubulações.\nA fixação desta tela é feita antes da exe- cução da argamassa de regularização, porém após a execução do chapisco, através de equipamento de fixação à pólvora de baixa velocidade (sobre estrutura metálica ou con- creto) ou com parafuso e bucha (alvenaria) podendo ser utilizado prego de cerca galva- nizado para ajudar no posicionamento da tela. É muito importante que esta tela fique leve- mente frouxa.\n4.1.7. Argamassa de regularização\nA argamassa de regularização é a camada do sistema de revestimento que define o plano vertical no qual será aplicado o acabamento final.\nO início da execução desta camada de argamassa está condicionada a outras ativi- dades, a saber:\n• A estrutura, as alvenarias e o encunha- mento devem estar concluídos há, pelo menos, 14 dias.\n• O chapisco deve estar concluído há 2 a 3 dias.\n• O tratamento dos perfis metálicos e das interfaces estrutura/alvenaria deve estar concluído há, pelo menos, 1 dia.\n• As taliscas que definem o plano do revestimento devem estar fixadas com a mesma argamassa a ser utilizada na regularização.\nA definição da argamassa a ser utilizada deve ser feita em função das disponibilidades de materiais na região e de espaço e equipa- mentos no canteiro de obra, bem como do cronograma da obra. Podem ser empregadas argamassas viradas em obra de cimento e areia ou de cimento, cal e areia ou argamassas industrializadas( sacos, granel) ou dosadas em central, sendo importante que sejam atendidas as normas de especificação pertinentes e as seguintes propriedades (função das solici- tações a que estarão submetidas):\nNo preparo da argamassa devem ser observados alguns aspectos importantes:\n• O preparo da argamassa deve ser mecânico.\n• Quando houver utilização de cal na argamassa, a mesma deverá ser preparada através de argamassa inter- mediária com a areia e a cal que deverá descansar por, no mínimo, 16 horas,\nCinta, Pilarete ou tirante\nTubulação de grande diâmetro\nTela em volta do tubo\nEnchimento com cacos de tijolo\nPropriedades Traços de referência (em volume)\nRevestimento Externo base\npara aplicação de placas de\nrevestimento ou pintura\n• Retração de água:65% • Teor de ar incorporado:\n8 a 15% • Consistência: 280 a 320mm • Resistência à compressão:\n4 a 12 MPa • Resistência à tração direta:\n1:4 (cimento:areia) 1:2:8 (cim.:cal:areia) 1:1:6 (cim.:cal:areia)\nArgamassa Ind. II - Normal/Alta - b\nRevestimento Interno base\npara aplicação e placa de\n• Retenção de água: 60% • Teor de ar incorporado:\n8 a 15% • Consistência: 280 a 320mm • Resistência a compressão:\n4 a 8 MPa • Resistência a tração direta:\n1:5 (cimento:areia) 1:2:9 (cim.:cal:areia)\npara aplicação de pintura.\n8 a15% • Consistência: 280 a 320 MPa • Resistência a compressão:\n1:6 ( cimento/areia) 1:2:10 (cim.:cal:areia)\nsendo em seguida adicionado o cimento e a água para a consistência necessária. Estão disponíveis no mercado cales aditivadas que dispensam este descan- so.\n• A utilização de adições e aglutinantes deverá ser precedida de uma série de ensaios que ateste a qualidade dos mate- riais.\n• Recomenda-se que no preparo da arga- massa seja adicionada fibra de nylon 6.6 à massa na proporção de 500g de fibra por m3 de argamassa.\nA execução da argamassa de regulariza- ção se dará pela definição das mestras, segui- da pelo preenchimento do espaço entre elas e operações de acabamento. Algumas infor- mações são importantes na realização destas etapas:\n• Promover a limpeza da base antes do lançamento da argamassa.\n• A espessura do revestimento deve aten- der às recomendações da tabela abaixo:\nSempre que forem ncessárias espessuras maiores que as recomendadas na tabela ante- rior, o revestimento deverá ser executado em camadas da ordem de 20mm, no mesmo traço, seguindo os procedimentos a seguir:\n- Chapar a primeira camada alisando com a colher de pedreiro apenas o necessário para desfazer as conchas.\n- Após o tempo necessário para a arga- massa “puxar”, chapar a segunda camada executando o acabamento final.\n- Para espessuras maiores (> 40mm) deverá ser aguardado o dia seguinte devendo o revestimento ser armado com tela galvanizada (fio 22 e malha de 1”) ade- quadamente fixada.\n• Sempre que seja necessária a con- tinuidade nos serviços da execução da argamassa de regularização de um dia para o outro, deve-se garantir a aderência entre a argamassa já executada e a nova através de ponte de aderência (mistura de cimento e resina). Além disso, sempre que a argamassa for interrompida deverá ser feita em ângulo de 45º apertada.\n• Na execução desta camada de regulariza- ção em quinas, as duas faces da edificação devem ser feitas de uma única vez, con- forme esquema a seguir:\n• O acabamento da superfície da argamassa de regularização é função do tipo de acaba- mento final que será adotado, a saber:\n- Base para aplicação de placas de revesti- mento: textura áspera obtida pelo sarrafea- mento seguido, se necessário, de leve desem- peno com desempenadeira de madeira.\n- Base para aplicação de sistemas de pin- tura: textura lisa obtida pelo sarrafeamen- to seguido de desempeno com desempe- nadeira de madeira.\nArgamassa do dia anterior\n1ª Etapa: argamassa interrompida 50 cm antes da quina a 45º e apertada\n2ª Etapa: executar a argamassa na quina, com ponte de aderência na ligação entre as argamassas.\nRevestimento Espessura ( mm)\nParede interna 5≤ e ≤20\nParede externa 20≤ e ≤30\n• A argamassa de regularização não deve ser utilizada por tempo superior ao da pega do cimento, de modo geral 1,5 horas a 2 horas.\n• Após o término da execução da arga- massa de regularização as taliscas devem ser removidas e o espaço vazio deve ser preenchido com a mesma argamassa de regularização.\n• A argamassa de regularização após con- cluída deve apresentar as seguintes características:\n- Prumo: o desvio de prumo de revesti- mento da argamassa sobre paredes internas, ao final da sua execução não deve exceder H/900, sendo H a altura da parede, em metros.\n- Planicidade: verificar a planicidade do revestimento interno, após eliminação dos grãos de areia soltos, considerando as irregularidades graduais e as irregula- ridades abruptas da superfície, sendo que as ondulações não devem superar a 3mm em relação a uma régua com 2m de com- primento. A irregularidades abruptas não devem superar 2mm em relação a régua com 20cm de comprimento.\n- Fissuras: as fissuras devem ser avali- adas em 1 m2 a cada 100 m2. Em base para aplicação de pinturas recomenda-se a ausência de fissuras/m2, enquanto que em bases para aplicação de cerâmicas é aceitável até o limite de 3 fissuras/m2.\nPara dar continuidade à execução do sis- tema de revestimento deve ser respeitado os prazos de maturação da argamassa de regulariza- ção, antes da aplicação do revestimento final, a saber:\n4.1.8. Revestimento final\nDiversos são os materiais para acaba- mento final da edificação. Nos itens a seguir serão feitas considerações sobre os três grandes grupos usualmente utilizados: placas cerâmicas, placas de rocha e pintura.\nEm qualquer um destes grupos é muito importante que o material escolhido seja com- patível com as solicitações do ambiente no qual ele será aplicado para que sejam garantidas a quali- dade e durabilidade do sistema de revestimento.\nO termo placas cerâmicas abrange uma infinidade de materiais com diferentes pro- priedades. Em função de estarmos tratando de revestimentos de paredes, sempre que for necessário será feita a diferenciação em ter- mos dos seguintes produtos e situações:\n• Cerâmica para revestimento interno\n• Cerâmica para fachadas\n• Pastilhas para revestimento interno ou externo\n• Porcelanato para revestimento interno ou externo\nO início do assentamento deve ocorrer, no mínimo, 21 dias após o término da arga- massa de regularização.\nO revestimento cerâmico deverá ser assentado com argamassa colante industrializa- da. A classe da argamassa a ser utilizada é função do tipo de cerâmica e ou local de apli- cação conforme tabela a seguir:\nA argamassa deve atender às especifi- cações da NBR 14081 em função da classe à qual ela pertence.\nRevestimento final Tempo mínimo\nCerâmica – revestimento externo 21 dias\nCerâmica – revestimento interno 14 dias\nPlacas de rocha 28 dias\nPintura 30 dias\n* Salvo recomendação contrária do fabricante.\nSituação Classe argamassa colante\nCerâmica revestimento interno AC-I\nCerâmica revestimento externo AC-II\nPastilha (interno ou externo) AC-III\nPorcelanato (interno ou externo) AC-III\nO assentamento das peças cerâmicas é feito com a utilização de desempenadeira den- tada e pode ser executado de duas formas:\n• Assentamento em camada única: a argamassa colante de assentamento é aplicada somente sobre a argamassa de regularização.\n• Assentamento em dupla camada: a arga- massa colante de assentamento é aplicada sobre a argamassa de regularização e no verso da placa (lado liso da desempenadeira).\nO quadro a seguir relaciona as formas de assentamento:\nAs peças cerâmicas a serem utilizados devem atender às recomendações da NBR 13818 e, no momento do assentamento devem estar seca e com o verso isento de poeiras e engobe pulverulento.\nO preparo da argamassa colante deve ser feito através de mistura mecânica, em caixote plástico, utilizando a quantidade de água recomendada pelo fabricante na embalagem do produto.\nEm se utilizando a argamassa colante, deve-se estar atento a três tipos de tempos que devem ser respeitados:\n• Tempo de repouso: tempo que a arga- massa deve ser deixada em repouso após o preparo e antes de ser utilizada. Este\ntempo é fornecido na embalagem do pro- duto ficando entre 10 a 15 minutos.\n• Tempo em aberto: tempo que a arga- massa pode ficar extendida na base sem que perca suas propriedades adesivas. Formação de película superficial esbran- quiçada, secagem superficial ( não suja os dedos) e ausência de esmagamento completo dos cordões em placa recém- assentada são sinais que o tempo em aberto foi excedido. Esta argamassa deve ser removida e descartada.\n• Tempo de utilização: tempo que a arga- massa pode ser utilizada após o preparo (≅1,5 a 2 horas). Neste período não deve ser adicionada mais água à argamassa e após este intervalo de tempo ela deve ser descartada.\nO assentamento das placas de revesti- mento deve seguir as seguintes etapas:\n• Limpeza da base.\n• Aplicação da argamassa colante sobre a base com lado liso da desempenadeira seguida de aplicação do lado denteado filetando a massa. Sob condições de forte insolação, pode-se aspergir água sobre a base antes da aplicação da argamassa colante.\n• Em caso de dupla camada, aplicação da argamassa, com o lado liso da desempe- nadeira, no verso da placa.\n• Sempre que as garras do verso da placa apresentarem reentrâncias > 1mm, inde- pendente das dimensões das placas, deverá ser feito preenchimento destas no instante do assentamento.\n• Assentamento da placa com esmaga- mento completo dos filetes da argamassa colante através de movimentos de vai-e- vem perpendiculares aos cordões. Em seguida, com o martelo de borracha,\n*Peças cerâmicas < 400cm+ fornecidas em conjunto de dimensões maiores\ndevem ser assentadas em dupla camada.\n** Produto fornecido em placas. O assentamento e o rejuntamento são feitos\nSituação Dimensão das peças\nFormato dos dentes da\nForma de assentamento\nCerâmica para revestimento\ninterno e externo e\n< 400 cm2* Quadrados 8x8x8\n≥ 400 cm2 Quadrados 8x8x8\nPastilhas Quaisquer Quadrados 6x6x6\nbater cuidadosamente a peça de modo a garantir 100% do preenchimento do verso da placa.\n• Limpeza do excesso de argamassa nas juntas entre as peças e sobre as peças.\nAs juntas de assentamento são os espaçamentos deixados entre duas peças de revestimento adjacentes durante a sua apli- cação. Na execução e preenchimento destas juntas devem ser observados os seguintes aspectos:\n• As dimensões das juntas deverão ser especificadas em função das dimensões da placa de revestimento, das condições de exposição e características dos materi- ais, estando compreendidas entre 4mm e 10mm. Para ambientes externos, recomenda-se que as juntas não sejam inferiores a 5 mm e, em se tratando de pastilhas, as juntas são definidas pelo fabricante (produto fornecido em placas).\n• Para garantia da regularidade das dimensões recomenda-se a utilização de espaçadores que deverão ser removidos após o assentamento.\n• O material de preenchimento das juntas deve ser escolhido em função das carac- terísticas dos materiais cerâmicos e do ambiente. De modo geral, são utilizadas argamassas industrializadas para rejunta- mento à base de cimento Portland. Para ambientes externos a argamassa deve apresentar adição de polímeros e fungici- das e características de impermeabili- dade. Em se tratando de porcelanatos, é muito importante a presença de polímeros capazes de garantir de aderên- cia desta argamassa à placa de revesti- mento. Em algumas situações faz-se necessária a utilização de produtos à base de resina epóxi.\n• O preparo do material de rejuntamento deve ser feito através de misturador\nmecânico, utilizando a quantidade de água recomendada pelo fabricante na embalagem do produto e caixote plásti- co (estanque). Caso necessário, aguardar tempo de repouso do produto.\n• O preenchimento das juntas com arga- massas industrializadas para rejuntamen- to deve ser feito com a utilização de desempenadeira de neoprene em movi- mentos de vai-e-vem diagonais em relação às juntas. O acabamento deve ser efetuado com mangueira de plástico ou similar, de modo a obter um rejunte ínte- gro, sem pontos falhos e com uniformi- dade de cor.\n• Logo após o rejuntamento, proceder a limpeza do excesso de material sobre a peça de revestimento com um pano úmido ou estopa. Não usar substâncias ácidas para a limpeza.\nPlacas de rocha\nMármores e granitos são as placas de rocha normalmente utilizadas para revestimen- to de paredes. Qualquer que seja o tipo de placa de rocha utilizada sempre é interessante que seja feita uma análise petrográfica do material de modo a identificar a adequação da placa à finalidade e ao ambiente, bem como identificar a presença de materiais deletérios e microfissuras.\nO assentamento das placas de rocha deve ser feito conforme as recomendações a seguir:\n• O assentamento deverá ser feito uti- lizando argamassa colante tipo AC III. A sua aplicação e preparo deve ser feito conforme indicado no item anterior. Em função das dimensões das placas nor- malmente utilizadas (não inferiores a 40cm x 60cm), a forma de assentamento deve ser a dupla camada, com a arga- massa sendo aplicada no verso da placa, no instante do assentamento, com o lado denteado da desempenadeira.\n• Sistemas auxiliares de fixação (parafu- sos, dispositivos retentores / sustenta- dores) deverão ser previstos sempre que as placas de rocha estiverem em altura superior a 2 m em relação ao piso adja- cente. Estes dispositivos devem ser ade- quadamente dimensionados e quantifica- dos em função das dimensões das placas. Além disso o material destes deve ser constituído por material inalterável nas condições do ambiente de aplicação (aços inoxidáveis, galvanizados).\n• As juntas de assentamento entre as pla- cas adjacentes devem possuir espessura de 5 a 10 mm e serão preenchidas com argamassa de rejuntamento industrializa- da ou mastiques (silicones ou poliure- tanos). Na utilização de argamassa de rejuntamento, seguir as recomendações anotadas no item anterior. Na utilização de mastiques alguns cuidados devem ser seguidos, a saber:\n- O material deve ser adequado para uti- lização em pedras e compatível com as condições de exposição.\n- Deverá ser colocado um corpo de apoio, sob pressão, no interior da junta. Este ajuda a limitar o consumo do produto, garantir o coeficiente de forma e impedir a adesão ao fundo.\n- Antes da aplicação do produto proteger as laterais das juntas com fita crepe.\n- A junta deverá estar seca e isenta de poeiras e outras sujeiras no instante de aplicação do produto de modo que seja garantida a aderência do produto às bordas.\n- A aplicação do produto é feita com pis- tola aplicadora, devendo ser feita de forma cuidadosa devido à dificuldade de remoção do produto sobre a placa.\n- O acabamento do mastique deve ser feito com espátula ou com o próprio dedo protegido por luva de borracha. - Detalhe da junta preenchida:\nNa execução do sistema de pintura sobre argamassa de regularização devem ser obser- vados os seguintes aspectos:\n• A escolha do sistema de pintura a ser utilizado deve ser compatível com as solicitações do ambiente em que será aplicado. Em ambientes externos é imprescindível que, no mínimo seja uti- lizado sistema à base de resina acrílica, lembrando que as texturas apresentam melhor desempenho.\n• Para o inicio da aplicação do sistema de pintura é importante que a base apre- sente-se íntegra e limpa. A argamassa de regularização deverá ser lixada de modo a remover saliências e partes soltas e a poeira deverá ser eliminada por escova- mento.\n• Os sistemas de revestimento em pintura normalmente são constituídos pelas seguintes camadas:\nPlaca de rochaApoio Flexível\nProduto preparador da superfície (se necessário)\nMassa de regularização\n• A massa corrida (regularização) deverá ser aplicada em 2 a 3 demãos finas, lixan- do até obter o nivelamento desejado.\n• Antes da aplicação da tinta remover a poeira do lixamento da massa corrida através de escovamento e pano leve- mente úmido.\n• A tinta deverá ser aplicada conforme as recomendações do fabricante.\n• A temperatura do ambiente em que o produto está sendo aplicado deve estar entre 10ºC e 40ºC e a umidade relativa do ar abaixo de 80%, não sendo recomen- dada a aplicação sob insolação direta, ventos fortes e em dias chuvosos.\n• A diluição dos produtos deve ser feita conforme recomendações do fabricante, na embalagem do produto (proporção e diluente).\n• O intervalo entre demãos solicitado pelo fabricante na embalagem do produ- to deverá ser respeitado.\n4.1.9. Juntas de movimentação nos revestimentos\nAs juntas de movimentação têm por finalidade subdividir o sistema de revestimen- to aliviando as tensões provocadas pelas movimentações da base e do próprio sistema de revestimento.\nEm se tratando de uma edificação em estrutura metálica, o posicionamento destas juntas estará preferencialmente associado aos alinhamentos das transições entre os perfis metálicos e as alvenarias. Nos itens a seguir serão feitas as principais considerações sobre o seu posicionamento, dimensões e preenchimento.\nJunta de movimentação horizontal\nAs juntas de movimentação horizontais estão posicionadas no alinhamento da tran- sição viga metálica / alvenaria, a cada pavi- mento, interna e externamente, conforme detalhe genérico a seguir:\nA junta de movimentação corresponde a uma interrupção no sistema de revestimento, sendo feita através de um corte que vai desde à base até o revestimento final. A largura desta junta é definida em função das características do sistemas estrutural e alvenaria, bem como do acabamento final, estando compreendida entre 10 mm e 20 mm. Ela pode ser executada durante a execução da argamassa de regula- r ização ou cortada, após a argamassa já estar endurecida com ferramenta elétrica de corte.\nSistema de revestimento final\nNo que diz respeito a juntas de movimen- tação horizontal, é possível a ocorrência de algumas situações específicas conforme anota- do a seguir:\n• Em edificações em que tenha sido ado- tado o sistema rígido no dimensionamen- to da alvenaria, algumas vezes é possível o estudo de reforços específicos de modo a eliminar a necessidade desta junta. Em sistemas flexíveis, esta possi- bilidade não existe.\n• Em revestimentos internos, a junta pode ser eliminada em situações em que seja prevista a utilização de forros ou rodatetos, conforme detalhe genérico abaixo:\nJunta de movimentação vertical\nAs juntas de movimentação vertical, de modo geral, estão posicionadas na transição entre o pilar metálico e a alvenaria, conforme detalhes genéricos a seguir:\nEm função dos vãos entre pilares normal- mente adotados nas estruturas metálicas, a definição de juntas de movimentação a cada pilar costuma ser suficiente (espaçamento entre juntas verticais da ordem de 6 m). A exe- cução e dimensões deverão ser feitas con- forme considerações para a junta horizontal.\nPreenchimento das juntas de movimentação\nO preenchimento das juntas de movi- mentação deve ser executado com materiais flexíveis capazes de absorver as deformações do sistema de revestimento. De modo geral é utilizado corpo de apoio de polietileno expandi- do e um mastique (silicone ou poliuretano).\nRodaleto fixado no sistema de revestimento\nSistema de revestimento interrompido na viga\nCorpo de apoio\nCorpo de Apoio Mastique\nAlgumas recomendações são feitas para a execução do preenchimento destas juntas:\n• O sistema de revestimento final deve estar concluído. • As juntas devem estar limpas, sem resí- duos de argamassa, partículas soltas e sinais de umidade. Além disso, em sis- temas de pinturas não podem apresentar esborcinamento.\n• Antes da aplicação do mastique, as bor- das das peças de revestimento devem ser protegidas com fita crepe. Nos sistemas de pintura, recomenda-se que a fita seja posicionada da ordem de 2 mm em relação à borda da junta.\n• O corpo de apoio deve ser colocado sob pressão no interior da junta de modo a ficar adequadamente posicionado, garan- tindo o coeficiente de forma de produto (relação comprimento:profundidade).\n• O mastique deverá ser aplicado com a utilização de pistola aplicadora devendo ser feito o corte no bico do tubo do selante em ângulo de 45º na medida da junta. Devido à dificuldade de remoção do mastique sobre o revestimento, a apli- cação deve ser feita de forma cuidadosa.\n• O acabamento do mastique deverá ser feito com espátula ou com o próprio dedo protegido por luva de borracha.\nOutros tipos de juntas de alívio\n• Juntas Estruturais da Edificação e Juntas entre Pilaretes Duplos: estas jun- tas devem ser respeitadas em todas as camadas constituintes do sistema de\nrevestimento, garantindo-se a mesma dimensão especificada no projeto, deven- do ser preenchidas com selantes estrutu- rais ou perfis pré-fabricados para esta finalidade.\n• Juntas de Dessolidarização: estas juntas são responsáveis pela desconexão entre revestimentos finais de materiais diferentes e quinas de revestimentos em placas (cerâmica e rocha).\n4.2. Estrutura metálica aparente\nNas situações em que a estrutura metáli- ca não será revestida, ficando total ou parcial- mente aparente, o sistema de revestimento torna-se mais simples, sendo a parte mais importante o tratamento da ligação sistema de revestimento / perfis metálicos.\nPara execução do sistema de revestimen- to nesta situação, a limpeza da alvenaria, o chapisco, a utilização de telas de reforço em regiões de tubulações e estruturas de concreto (cintas, pilaretes e tirantes), a execução da argamassa de regularização e a aplicação do acabamento final devem ser feitos conforme as recomendações feitas para a estrutura metálica revestida.\nProfundidade Corpo de apoio\nMastique Material 1\n• Viga Metálica Aparente: 4.2.1 Tratamento das ligações revestimento / estrutura metálica\nA definição da forma em que será feito o tratamento das ligações do revestimento com a estrutura metálica depende da posição relati- va do sistema de revestimento em relação aos perfis. As interfaces entre os dois materiais serão conectadas através de mastiques ou tin- tas elastoméricas. Diversas situações são apre- sentadas a seguir:\n• Pilar metálico aparente:\nAlvenaria Revestimento final\nMastique Corpo de apoio\nRevestimento final Argamassa de\nMaterial de ligação\nITEM TIPO DE LIGAÇÃO\nPara vãos até 6,5m entre apoios. Para vãos superiores a\n6,5m e alvenaria sobre lajes deformavéis.\nL > 6,5m\nPlaca de EPSFerro cabelo\nTela soldada a cada 60 cm\nCantoneiras fixadas com pistola de pressão e pinos de aço\nPilar em perfis de chapa dobrada\nLigação superior viga/alvenaria\nEspuma de poliuretano expandido ou placa de EPS.\nArgamassa de cimento e água com aditivo expansor (não retrátil)\n4.3. Resumo do estudo das ligações alvenaria X estrutura\nFerro cabelo a cada 60cm\n4.4. Cuidados nas ligações revestimento / estrutura metálica\nTratamento com pintura elastomérica (pilar não revestido)\nABCI – Manual Técnico de Alvenaria. São Paulo: ABCI/PROJETO, 1990.\nACI – American Concrete Institute - Allocuable Deflections: Manual of Concrete –1979.\nABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – Catálogo ABNT 1995/ Rio de Janeiro.\nCSTC – Centre Scientifique Et Techinique de la Construction. Fissuration de Maçonneires CSTC. Note D’information Techinique 65. Bruxelas, 1980.\nLordsleem Júnior, Alberto Casado - Primeiros Passos da Qualidade no Canteiro de Obras. In: Execução e Inspeção de Alvenaria Racionalizada.São Paulo: O nome da Rosa Editora, 2000.\nSiqueira Filho, F.S. e Dias, E. M. – Racionalização da Construção: Produção de fachadas e Impermeabilização. Distrito Federal: CREA/DF, 1999.\nThomas, Ercio - Trincas em Edifício: causas, prevenção e recuperação. São Paulo: Pini: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1989.\nUSP – O Emprego de Telas Metálicas Soldadas como Componente de Ligação entre Alvenaria e Estrutura. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Departamento de Engenharia de Construção Civil, 1999.\nVon Krüger, Paulo Gustavo – Análise de Painéis de Vedação nas Edificações em Estrutura Metálica. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto – Departamento de Engenharia Civil – Programa de Pós-Graduação.\nRua Alexandre Aliperti, 340 04156-110 - São Paulo - SP\nTel: (11) 5078-2990 Fax: (11) 5078-2995\nAv. do Café, 277 Torre B - 8° andar - Vila Guarani\n04311-000 - São Paulo - SP Fone: (11) 5070-8930 Fax: (11) 5070-8877\nAv. Juscelino Kubistschek, 1.830 Torre 1 – 14° andar – Itaim Bibi\n04543-900 - São Paulo - SP Tel: (11) 3049-7100 Fax: (11) 3049-7192\nAv. Brigadeiro Eduardo Gomes, 930 Bairro Jardim Limoeiro 29164-280 - Serra - ES\nTel: (27) 3348-1333 Fax: (27) 3348-1482\nRua Professor José Vieira de Mendonça, 3011 -\nEngenho Nogueira 31310-260 - Belo Horizonte - MG\nFone: (31) 3499-8500 Fax: (31) 3499-8323\nGuia Eficaz para Esquemas e Mapas Mentais\nHistória Geral e do Brasil Volume 1\nAlbert Einstein e seus 5 descobrimentos principais\nIgualdade e Diferença - Gallupo


Quinta, 13 de Maio 2021 07:58 Jornal dos Desportos\nJornada de gritos...\nQuando logo mais as selecções da Rússia e do Egipto descerem ao relvado do Estádio São Petersburgo, estará a começar a segunda jornada da primeira fase do Campeonato do Mundo, que, não sendo cem por cento decisiva, pode, porém, começar afastar a cortina de fumo. Há coisas, que, no desfecho desta ronda, ficarão já clarificadas e outras que se vão manter incógnitas, até aos derradeiros 90 minutos.\nPoder-se-á dizer que se abre para o torneio, aquilo que se ousa dizer jornada de gritos, porque de igual modo que algumas selecções, que tiveram o mérito de somar três pontos, podem abrir as veredas para a fase seguinte, também aquelas que se revelaram perdulárias, podem ter a desdita de ter de ir para a terceira jornada para mero cumprimento de calendário.\nPor esta ordem, a segunda jornada é, indubitavelmente, aquela que assume a particularidade de acertar os números no ficheiro, para o bem ou para o mal. O próprio jogo de hoje, por exemplo, pode, em caso da vitória dos anfitriões, ditar o primeiro qualificado aos oitavos-de-final e o primeiro devolvido precocemente para casa. Consideremo-la uma jornada em que se exige a observância de enormes cautelas.\nQualquer observador atento há-de corroborar, se inferirmos que acompanhar a primeira jornada foi super-agradável. As equipas souberam revelar uma forte capacidade combativa. Não olharam, tampouco tiveram em consideração a grandeza do adversário a defrontar. Daí o equilíbrio registado, não só na disputa na quadra, como também em números nos resultados.\nDe resto, quando uma Islândia trava uma Argentina, com todo o seu potencial, alicerçado na capacidade explosiva de Leo Messi assessorado por outros activos, e o México atira ao tapete o campeão em título, só podemos estar perante um torneio com várias incidências, onde tudo pode acontecer, do ruim ao prazenteiro.\nO interesse da segunda jornada está na particularidade de duas vitórias bastarem para a passagem à fase seguinte, e de igual modo duas derrotas determinarem, irremediavelmente, o fracasso, já que, matematicamente, três pontos não qualificam num grupo composto por quatro equipas. Por esta ordem, aqueles que saíram vergados na ronda inaugural têm uma responsabilidade ingente.\nNa verdade, a segunda jornada deve ser encarada com redobrado interesse. Mais a mais porque os jogos mais importantes, aqueles que envolveram selecções mais consagradas, não conheceram o desfecho que muito boa gente augurava. Portugal, Espanha, Argentina, Brasil e Alemanha olham para os segundos confrontos como de vida ou de morte, depois dos pontos desperdiçados.\nEstas selecções precisam de fazer uma inversão ao quadro, sob pena de surpreender o mundo pela negativa e beliscarem a qualidade do torneio. Afinal, estamos a falar das mais prestigiadas, aquelas para as quais todos olham como potenciais candidatas. E sendo o futebol uma ciência à margem da lógica, os candidatos estão, também eles, fadados ao fracasso.\nAliás, temos bem presente o episódio da França, que, tendo sido campeão no seu país, em 1998, foi incapaz de passar da primeira fase quatro anos depois, quando a prova foi co-organizada pelo Japão e Coreia do Sul. É para dizer que, a Alemanha, deve encarar com maior seriedade esta jornada que hoje começa. O mesmo recado serve para os outros candidatos, sendo verdade que todos não lograram os três pontos que lhes podiam conferir outro fôlego.